314 Legirungen des Kupfers und Silbers. 



der Spitze 717,88 Tausendth. Silber; ein Theil des Fusses 

 718,06 Tausendth. Silber. 



Alle diese Gehalte sind innerhalb der Grenzen der 

 Genauigkeit der Analyse einer und derselben Substanz 

 und können für gleich genommen werden. 



b) Legirung nach der Formel AgCu* zu einer Kugel 

 gegossen. Berechneter Silbergehalt = 630,35 Tausendth. 

 Gehalt des Tropfens = 631.925 Tausendth. Gehalt des 

 Mittelpuncts der Kugel = 619,00 Tausendth. Silber. Gehalt 

 der inneren excentrischen Partieen = 631,40 — 631,85 Tau- 

 sendtheile Silber. Gehalt der äusseren Partieen im Mittel 

 mehrerer Analysen = 633,31 Tausendth. Silber. 



Die grösste Differenz des Silbergehalts betrug '15Tau- 

 sendlheile zwischen Miltelpunct und einem der äusseren 

 Puncte. 



Die Legirung AgCu^ zeigte also wenig Gleichförmigkeit 

 der Mischung; der Feingehalt (Silbergehalt) wuchs rasch 

 vom Mittelpuncte gegen die äusseren Theile, wo er sein 

 Maximum erreichte. 



c) Legirung nach der Formel AgCu. 



1) Würfelform. — Berechneter Silbergehalt = 773,3 

 Tausendth. Gehalt des Tropfens = 773,15. Gehalt des 

 Centrums = 783,18 Tausendth. Gehalt der excentrischen 

 Theile 773,4—781,5 Tausendth. Silber. Gehalt der äusse- 

 ren Theile im Mittel mehrerer Analysen 771,25 Tausendth. 

 Silber. Grösste Differenz = 13,03 Tausendth. 



2) Kugelform. — Berechneter Silbergehalt = 773,3 

 Tausendlheile. Gehalt des Tropfens = 774,175 Tausendth. 

 Gehalt'des Centrums 785,95 Tausendth. Gehalt der excen- 

 trischen inneren Theile 775,60 Tausendth. Silber. Gehalt 

 der äusseren Theile = 772,95 Tausendth. Silber. Grösste 

 Differenz = 13,15 Tausendtheile. 



Die Legirung AgCu zeigt also wenig Gleichförmigkeit 

 der Mischung; der Feingehalt, d. h. der Silbergehalt nimmt 

 hier von den äusseren Theilen nach der Mitte hin zu und 

 ist hier am grössten. 



d) Legirung der französischen Silbermünzen. — Wenn 

 man aus den mit Würfeln und Kugeln von 600 — 700 Grm, 

 Schwere das Mittel zieht, so ergiebt sich für diese Legi- 

 rung von 900 Tausendth. Silber "Feingehalt, ,dass 



1) der Miltelgehalt der äusseren Partieen von dem 

 Gehalte des Tropfens um minus 2.675 Tausendth. 

 Silber verschieden ist; 



2) dass der Miltelpunct 8,83 Tausendth. Silber mehr 

 enthält, als die äusseren Partieen. 



